## PENGARUH TEMPERATUR KALSINASI TERHADAP STRUKTUR MINERAL GRANIT YANG TERDAPAT DI NAGARI SURIAN KECAMATAN PANTAI CERMIN KABUPATEN SOLOK.
Juliansyah 1) Ratnawulan 2) Ahmad Fauzi 2)
1) Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA UNP
2) Staf pengajar Jurusan Fisika FMIPA UNP Email : juliansyah17@ymail.com

## ABSTRACT
Granite  is  an  igneous  rock  in  which  the  crystals  have  rough  with  the  mineral  composition  of  quartz, feldspar, plagioclase sodium and other minerals.  It has done research on the granite from Surian by giving he at treatment for investigating the crystal structure of granite. The samples of granite were crushed and sieved till  from  powder  and  calcined  at  temperature  500 ℃ to  1000 ℃ for  1  hour.  The  results  calcination  were characterized by X-Ray Diffraction (XRD). The results calcination showed that the granite occurred alteration of structure on phase, such as from anorthic system with unit cell a = 8,256 Å, b = 12 842 Å and c = 14.088 Å to monoclinic structure with a = 8.1372 Å, b = 12.78 Å and c = 14.009 Å.
Keywords : Crystal Structure,  X-Ray Diffraction (XRD)

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  dengan  potensi  alam yang  melimpah,  khususnya  bahan  tambang  mineral. Pengelolaan  sumber  daya  mineral  dapat  dilakukan dengan  menggali  potensi-potensi  mineral  yang  ada serta  mengetahui  kandungan  di  dalam  sumber  daya mineral  tersebut.  Identifikasi  jenis  mineral  penting dilakukan  untuk  investasi  kekayaan  alam  yang nantinya  akan  berdampak  pada  percepatan  dan perluasan  pembangunan  ekonomi    masyarakat [1] . Percepatan  dan  perluasan  pembangunan  ekonomi Indonesia didukung oleh potensi demografi, kekayaan  sumber  daya  alam  serta  posisi  geografis Indonesia.
Sumatera  Barat  merupakan  salah  satu  wilayah di  Kepulauan  Indonesia  yang  mempunyai  tatanan geologi  cukup  kompleks.  Tatanan  geologi  ini disebabkan letaknya di pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng  Eurasia  di  sebelah  utara,  lempeng  Hindia Australia  di  sebelah  selatan  dan  lempeng  Pasifik  di sebelah  timur.  Sumatera  Barat  yang  berada  di  dekat tumbukan  dua  lempeng  besar  yaitu  lempeng  Hindia Australia dan Lempang Eurasia disamping menerima akibat negatif yaitu daerah rawan bencana alam juga mendapat  manfaat  yaitu  munculnya  mineral-mineral ekonomis ke permukaan. Wilayah di Sumatera Barat yang  memiliki  potensi  tambang  mineral  diantaranya Kabupaten  Agam,  Kabupaten  Pasaman,  Kabupaten Lima  Puluh  Kota,  Kabupaten  Solok  Selatan,  dan Kabupaten Solok.
Kabupaten  Solok  mempunyai  potensi  bahan tambang galian yang cukup beragam dan menjanjikan  bagi  para  investor  untuk  berinvestasi, salah  satu  tambang  mineral  yang  memiliki  peluang investasi  adalah  batuan  Granit.  Granit  merupakan
batuan  beku  asam  plutonik  atau  terbentuk  dan membeku  dalam  kerak  bumi.  Keberadaan  batuan Granit di Kabupaten Solok terutama di Nagari Surian Kecamatan  Pantai  Cermin,  belum  dimanfaatkan secara  maksimal.  Hal  ini  disebabkan  karena masyarakat  sekitar  belum  mengetahui  mineral  yang terkandung dalam Granit.
Granit  merupakan  batuan  yang  mengandung beberapa  kristal  kasar  berupa  mineral  dari  kwarsa, feldspar,  plagioklas  sodium  serta  mineral  lainnya [2] . Batu  Granit  terbentuk  beberapa  kilometer  di  dalam bumi  dan  membeku  sebelum  mencapai  permukaan bumi.  Lapisan-lapisan  batuan  yang  menutupi  telah hancur  oleh  erosi,  atau  dimana  granit  itu  telah diangkat  oleh  gaya  pembentukan  pegunungan- pegunungan  maka  batuan  ini  dapat  terlihat [3] . Keberadaan  batuan  Granit  di  Kabupaten  Solok terutama di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin, belum  dimanfaatkan  secara  maksimal.  Hal  ini disebabkan karena masyarakat sekitar belum mengetahui mineral yang terkandung dalam Granit.
Mineral  Granit  memiliki  kandungan  Ca  dan  Si sebagai  unsur  kandungan  terbanyak  dalam  bentuk senyawa  –  senyawa  SiO2,  CaCO3,  dan  CaCl2. Tingkat  kekerasan  batu  Granit  7  skala  Mohs,  kuat tekan  1180  –  2650  kg/cm2,  Kepadatan  rata-rata Granit  adalah  2,75  gr/cm³  dengan  jangkauan  antara 1,74  dan  2,80,  bersifat  kedap  air,  kaku  (rigid),  non- higroskopis  dan  memiliki  koefisien  ekspansi  termal yang  sangat  rendah [4] .  Granit  memiliki  kandungan senyawa SiO2 lebih dari 65% (silica), Al2O3 14.42% (alumina),  K2O  4.12%,  Na2O  3.69%,  CaO  1.82%, FeO  1.68%,  Fe2O3  1.22%,  MgO  0.71%,  TiO2 0.30%,  P2O5  0.12%  dan  MnO  0.05% [5] .  Batuan Granit memiliki komposisi kimia dengan kadar silika
kurang  lebih  50%  hingga  70  %,  dimana  pada  suatu tubuh  pegmatit  kadar  silika  bisa  mencapai  100% [6] . Komposisi  mineral  utama  batuan  Granit  adalah mineral  kuarsa,  alkali  feldspar,  plagioklas,  piroksen, hornblende, biotit, muskovit, turmalin [7].
Batuan  Granit  bisa  diidentifikasi  dari  batuan vulkanik ekstrusifnya. Batuan Granit Tipe-A berasosiasi dengan alkalik riolit. Batuan Granit Tipe- S  berasosasi  dengan  aliran  abu  yang  kaya  silikat [8] . Batuan Granit Tipe-I berasosiasi dengan batuan riolit, dasit, dan andesit. Batuan  Granit Tipe-M berasosiasi dengan gabbro, batuan thoelitik, serta andesit [6].
Jenis-jenis  mineral  komposisi  batuan  Granit dapat  terbentuk  ketika  Granit  diberikan  temperatur. Jenis  mineral  pada  Granit  dapat  terdekomposisi dengan  temperatur  yang  berbeda-beda [9] .  Struktur biotit,  kuarsa,  dan  feldspar  dapat  terbentuk  pada temperatur  800 ℃ -  850 ℃ .  Struktur  kuarsa  dan feldspar  juga  terbentuk  pada  temperatur  kalsinasi 500 ℃ - 550 ℃ [2] . Struktur tourmaline terbentuk pada temperatur  725 ℃ -  950 ℃ [10] .  Struktur    mika, kuarsa,  dan  feldspar    dapat    terbentuk    pada temperatur kalsinasi  < 750 ℃ [11] . Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, walaupun  telah  banyak  peneliti  sebelumnya  yang meneliti tentang komposisi kandungan Granit terlihat bahwa  setiap  daerah  memiliki  komposisi  yang berbeda,  hal  ini  diakibatkan  perbedaan  struktur geologi suatu daerah. Selain itu, fasa pada temperatur yang  sama akan berbeda jika komposisinya berbeda. Oleh  karena itu, penting  untuk  melakukan penelitian yang  mengungkap  struktur  dari  batuan  Granit. Struktur  batuan  Granit  tersebut  meliputi  fasa pembentuk, sistem kristal, parameter kisi dan ukuran butirnya.  Selain  itu,  potensi  batuan  Granit  di Kabupaten Solok ini belum tereksplorasi.

## Struktur Kristal
Ditinjau dari struktur atom penyusunnya, bahan padat  dibedakan  menjadi  tiga  yaitu  kristal  tunggal ( monocrystal ),      polikristal        ( polycrystal ),    dan amorf [12] .  Pada  kristal  tunggal,  atom  atau penyusunnya mempunyai struktur tetap karena atom- atom  atau  molekul  -  molekul  penyusunnya  tersusun secara teratur dalam pola  tiga dimensi dan pola-pola ini  berulang  secara  periodik  dalam  rentang  yang panjang tak berhingga. Polikristal dapat didefinisikan sebagai  kumpulan  dari  kristal-kristal  tunggal  yang memiliki  ukuran  sangat  kecil  dan  saling  menumpuk yang  membentuk  benda  padat.  Struktur  amorf menyerupai  pola  hampir  sama  dengan  kristal,  akan tetapi pola susunan atom-atom, ion-ion atau molekul- molekul  yang  dimilikitidak  teratur  dengan  jangka yang pendek.
Amorf  terbentuk  karena  proses  pendinginan yang  terlalu  cepat  sehingga  atom-atom  tidak  dapat dengan tepat menempati lokasi kisinya. Bahan seperti gelas,  nonkristalin  ataupun  vitrus  yaitu  memiliki struktur  yang  identik  dengan  amorf  .  Susunan  dua-
dimensional  simetris  dari  dua  jenis  atom  yang berbeda  antara  kristal  dan  amorf  ditunjukan  pada Gambar 1.
Gambar  1.  (a).  Susunan  Atom  Kristal.  (b).  Susunan Atom Amorf [12] .
Gambar  1  dapat  dilihat  posisi  suatu  atom  kecil berada  diantara  tiga  atom  besar  yang  mengelilingi disebut  dengan  tatanan  rentangan  dekat.  Perbedaan suatu  kristal  dan  amorf  dapat  dilihat  dari  tatanan susunan  kelompok  segitiga  atomnya.  Gambar  1a. Memperlihatkan  kelompok  segitiga  atom  tersusun secara  teratur  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga posisi  atom  tambahan  (tatanan  rentangan-jauh) dengan  mudah  dapat  ditebak.  Susunan  lainnya  pada Gambar 1b. Tatanan rentangan-dekat tampak dengan jelas namun tatanan rentang jauh tidak ada, sehingga perbedaan  antara  amorf  dengan  kristal  terlihat  dari pola susunan atom-atomnya.
Suatu  kristal  terdiri  dari  jutaan  atom  yang dapat  dinyatakan  dengan  ukuran,  bentuk,  dan susunan  sel  satuan  dengan  pola  pengulangan  yang menjadi ciri khas dari suatu kristal. Sumbu-sumbu a, b, dan c adalah sumbu-sumbu yang dikaitkan dengan parameter  kisi  Kristal  seperti  yang  terlihat  pada Gambar 2.
Gambar 2. Sumbu dan Sudut Antar Sumbu Kristal [13]
Gambar  2  memperlihatkan  sumbu  dan  sudut antar  sumbu  kristal.  Untuk  α,  β,  dan  γ  merupakan
sudut  antara  sumbu-sumbu  referensi  kristal.  Variasi sudut aksial dan varasi ukuran relatif dari dimensi a, b,  c  akan  menghasilkan  tujuh  sistem  kristal  yang tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1. Tujuh Sistem Kristal Dan Empat Belas Kisi Bravais [14] .
Berdasarkan  Tabel  1  terlihat  bahwa  terdapat  tujuh sistem  kristal  diantaranya  kubik,  monoklinik, triklinik, tetragonal, orthorombik, trigonal, rhombohedral.  Serta  terdapat  empat  belas  kisi Bravais.
Gambar 3. Empat Belas Kisi Bravais [9] .
Pengaruh Temperatur Kalsinasi Proses kalsinasi didefinisikan sebagai pengerjaan  bijih  pada  temperatur  tinggi  tetapi  masih dibawah titik leleh tanpa disertai penambahan reagen dengan  maksud  untuk  mengubah  bentuk  senyawa dalam konsentrat [17] . Temperatur kalsinasi
berpengaruh  terhadap  perubahan  fasa,  perubahan struktur serta ukuran butir kristal dari material.

## Pengaruh Temperatur Terhadap Fasa Dan Struktur Kristal
Berubahnya  fasa  dan  struktur  dari  material akibat  temperatur  disebabkan  karena  ketika  suatu material  dipanaskan  maka  akan  terjadi  peningkatan energi memungkinkan atom-atom bergetar pada jarak antar  atom  yang  lebih  besar.  Hal  ini  dapat  dilihat pada Gambar 4.
Gambar  4.    Energy  dan  Pemuaian,  a.  Bahan  Padat dengan Ikatan Kuat dan b. Bahan Padat dengan Ikatan Lemah [14] .
Pada  Gambar  4  memperlihatkan  bagaimana pengaruh  energi  terhadap  jarak  antar  atom,  semakin besar  energi  yang  diberikan  maka  jarak  antar  atom akan semakin menjauh. Berubahnya jarak antar atom maka  akan  mempengaruhi  struktur  dan  fasa  dari material.  Untuk  suatu  level  energi  tertentu  (suhu), atom-atom  dapat  saling  menjauhi  dengan  lebih mudah  dan  lebih  sulit  untuk  menekannya.  Apabila suatu  atom  memiliki  cukup  energi  untuk  mendobrak ikatanya  maka  akan  terjadi  proses  difusi,  atom-atom melompat  keposisi  baru [14] .  Pengaruh    energi terhadap jarak antar atom, yaitu semakin besar energi yang  diberikan  maka  jarak  antar  atom  akan  semakin menjauh.  Berubahnya  jarak  antar  atom  maka  akan mempengaruhi struktur dan fasa dari material.
Pengaruh Temperatur Kalsinasi Terhadap

## Ukuran Butir Kristal
Temperatur  pemanasan  yang  terus  meningkat mengakibatkan  semakin  besar  pula  proses  oksidasi dari sampel yang mengakibatkan  ukuran butir kristal semakin besar. Terjadinya pertambahan besar ukuran
butir  disebabkan  oleh  meningkatnya  temperatur sehingga  proses  diffusi  dan  oksidasi  semakin  besar pula.  Sehingga  semakin  banyak  nukleus-nukleus maghemit  yang  terbentuk.  Dengan  semakin  lama pemanasan  nukleus-nukleus  ini  akan  saling  menyatu dan  membentuk  ukuran  butir  kristal  yang  besar [15] . Hal ini diperkuat dengan pola difraksi sinar-x dimana ketika  temperatur  dinaikkan  puncak  difraksi  muncul semakin  tinggi  dan  tajam    sehingga  lebar  setengah puncak  semakin  kecil  karena  ukuran  kristal berbanding  terbalik  dengan  nilai  lebar  setengah puncak maka ukuran kristal semakin besar.
Bilamana  pori  sangat  kecil,  mereka  tidak mampu lagi  mengunci batas  butir terhadap  pengaruh gaya  pertumbuhan  butir [12] .  Selama  pemanasan struktur  mikro  akan  berubah,  baik  fasa  maupun ukuran  butiran.  Dengan  meningkatnya  temperatur maka diffusi atom juga semakin meningkat. Sehingga meningkat  pula  pembentukan  nukleus-nukleus  fasa baru yang sama. Antara nukleus-nukleus ini terdapat batas  butir  yang  memisahkanya  dan  dipisahkan dengan  pori-pori.  Maka  akibat  temperatur  yang dianaikan secara terus menerus, terjadi pengecilan/penghilangan  butir  tersebut.  Peristiwa tersebut dapat dilihat pada Gambar 5 .
Gambar  5.  Perubahan  Struktur  Mikro  Saat Dikalsinasi [16] .
Gambar  5  terlihat  antara  nukleus-nukleus  ini terdapat  batas  butir  yang  memisahkannya  serta dipisahkan  dengan  pori-pori.  Ketika  temperatur dinaikkan  secara  terus  menerus  pada  granit, menyebabkan  terjadi  pengecilan/penghilangan  pori- pori  tesebut [3] .  Suhu  pemanasan  yang  terus meningkat  mengakibatkan  semakin  besar  proses oksidasi  dari  sampel  yang  mengakibatkan  ukuran butir kristal semakin besar. Setelah dilakukan proses kalsinasi  terhadap  sampel  maka  ikatan  antar  serbuk akan  semakin  kuat.  Meningkatnya  ikatan  bahan menjadi  lebih  kompak.  Dalam  hal  ini  ukuran  butir juga berpengaruh terhadap kompaktibilitas bahan. Perhitungan  ukuran  butir  kristal  menggunkan persamaan Scherrer [8] .
........................................ (1)
dimana  t  adalah  ukuran  butir,  λ  adalah  panjang gelombang,  θ  adalah  sudut  difraksi  dan  β  adalah lebar puncak (rad).

## METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian eksperimen.  Alat  yang  digunakan  adalah X-Ray Fluorescence , X-Ray  Diffraction dan Furnace . Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh temperatur  kalsinasi  terhadap  fasa,  struktur  dan ukuran  butir  pada  mineral  granit  menggunakan X- Ray  Diffraction (XRD),  menentukan  kandungan unsur  dan  senyawa  pada  mineral  granit  dengan menggunakan X-Ray  Fluorescence (XRF),  dan memvariasikan  temperatur  kalsinasi  nya  dengan Furnace .    Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  beberapa tahap  yaitu:    persiapan  sampel,  karakterisasi  sampel dan analisa data.
Penelitian ini dilakukan di  Laboratorium Fisika Jurusan  Fisika,  Laboratorium  Jaminan  Kualitas  PT. Semen Padang selama 1 bulan terhitung dari tanggal 24 Desember 2014 – 24 Januari 2015.

## 1. Pengambilan Sampel
Posisi  pengambilan  sampel  granit  secara geografis ditentukan dengan GPS ( Global Positioning  System ).  Sampel  diambil  dari  Nagari Surian  Kecamatan  Pantai  Cermin  Kabupaten  Solok, Sumatera  Barat.  Daerah  pengambilan  sampel  Granit ini  berada  pada  100 0 14’56,326  BT  dan  01 0 18,533’ LS.

## 2. Pembersihan
Granit yang diambil berasal dari batuan induk di Nagari  Surian  Kecamatan  Pantai  Cermin  Kabupaten Solok. Kemudian dibersihkan untuk dapat digerus.

## 3. Penggerusan
Penggerusan  granit  mengunakan  mortar  baja supaya bongkahan bijih besi tadi menjadi hancur dan berukuran  kecil  berdiametr  ±1cm.  Bentuk  dari montar baja terlihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Mortar Baja Untuk Menggerus Granit

## 4. Pengayakan
Granit yang telah digerus diayak dengan ayakan otomatis  berukuran  0.075  mm  bertujuan  supaya ukuran  butirnya  sama.  Gambar  7  merupakan  sampel granit setelah diayak.
Gambar 7. Pengayakan Granit Setelah Digerus

## 5. Pemberian Label
Granit hasil pengayakkan yang digunakan untuk analisis  XRF  dan  XRD  di  timbang  dengan  neraca analitik  dan  dimasukkan  ke  dalam  tempat  sampel. Untuk  sampel  yang  dikarakterisasi  dengan  XRF ditimbang  dengan  berat  1,17  gram.  Sampel  lainnya ditimbang  masing-masingnya  dengan  berat  5  gram. Kemudian,  tiap  sampel  diberi  label  dengan  nama: sebelum  disinter,  500 ℃ ,  700 ℃ ,  800 ℃ ,  900 ℃ dan 1000 ℃ .  Gambar  8  merupakan  sampel  granit  setelah di beri label.

## Gambar 8. Pemberian Label

## 6. Pemanasan
Granit  yang  telah  diberi  label  tadi  dipanaskan sesuai dengan labelnya. Granit dipanaskan menggunakan  furnace  dengan  variasi  suhu  500 0 C, 700 0 C, 800 0 C, 900 0 C dan 1000 0 C dengan lama waktu penahanan  pemanasan  selama  1  jam  pada  masing  - masing  temperatur  tersebut.  Granit  yang  dipanaskan tadi  dimasukkan  kembali  ke  tempat  semula  yang sebelumnya  telah  dibersihkan  dengan  alkohol.  Hasil pemanasan ini selanjutnya dikarakterisasi menggunakan  alat  XRD  untuk  melihat  pengaruh temperatur terhadap karakteristik sampel granit.
Gambar 9. Hasil Pemanasan Menggunakan Furnace
7. Proses Karakterisasi. Selanjutnya sampel Granit dikarakterisasi menngunakan X  -  Ray  Fluorescence (XRF)  untuk mengetahui kandungan dari granit dan menggunakan X  -  Ray  Difraction (XRD)  untuk  mengetahui  sifat fisis  bijih  mangan  sebelum  dan  sesudah  di  sintering. Sifat  fisis  ditinjau  dari  perubahan  fasa,  struktur kristal dan ukuran butir kristal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Kandungan Granit
Hasil  pengukuran  yang  diperoleh  dari X-Ray Fluoresence (XRF) terhadap Granit di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Propinsi Sumatera  Barat  diketahui  kandungan  unsur  yang terdapat dalam Granit dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Data Hasil Penggukuran XRF Granit
Berdasarkan  pengolahan  data  hasil  XRF  pada Tabel  2  diketahui  bahwa  granit  yang  berasal  dari Kecamatan  Pantai  Cermin,  Kota  Solok  mengandung unsur  silika  sebagai  penyusun  utamanya  dengan kadar  69,637%,  disusul  unsur  Al  dengan  kadar 17,238%.  Selanjutnya  berturut-turut  ada  ,  Fe,  Ca,  K dan unsur dengan komposisi paling sedikit adalah V. Begitupula  kandungan  senyawa  mineral  Granit. Mineral granit ini tersusun atas tujuh senyawa utama yaitu,  SiO2,  Al2O3,  Fe2O3,  CaO,  K2O,  P2O5,
Ag 2 O. Dimana kandungan senyawa terbanyak adalah SiO2  dengan  komposisi  69.637%,  dan  kandungan senyawa paling sedikit adalah V 2 O 5 .
Pengaruh Temperatur Kalsinasi Terhadap Perubahan Fasa   Granit
Pada  penelitian  ini  untuk  sampel  granit  tanpa temperatur  kalsinasi  terdapat  2  jenis  fasa,  yaitu kuarsa dan albite. Sampel 500 0 C terdapat 3 jenis fasa meliputi  kuarsa,  albite  dan  feldsfar.  Sampel  7000C dan  800 0 C  terdiri  dari  4  jenis  fasa  seperti  kuarsa, albite,  feldspar,  dan  biotit.  Sampel  900 0 C  terdapat  3 jenis  fasa  yaitu  kuarsa,  albite  dan  tourmaline.  Dan pada  temperatur  1000 0 C  terdapat  mineral  kuarsa, albite dan coesite, seperti yang terlihat pada Gambar berikut.
Gambar 10. Analisis hasil pengukuran XRD Granit Sebelum Kalsinasi
Gambar 11. Analisis Hasil Pengukuran XRD Sampel 500 o C
Gambar 12. Analisis Hasil Pengukuran XRD Sampel 700 o C
Gambar 13. Analisis Hasil Pengukuran XRD Sampel 800 o C
Gambar 14. Analisis Hasil Pengukuran XRD Sampel 900 o C
Gambar 15. Analisis Hasil Pengukuran XRD Sampel 1000 o C Berdasarkan pada Gambar diatas terlihat bahwa pada  sampel  granit  tanpa  temperatur  kalsinasi terdapat 2 jenis fasa, yaitu kuarsa dan albite. Sampel 500 0 C  terdapat  3  jenis  fasa  meliputi  kuarsa, albite dan feldsfar. Sampel 700 0 C  dan 800 0 C terdiri dari 4 jenis  fasa  seperti  kuarsa, albite ,  feldspar,  dan  biotit. Sampel  900 0 C  terdapat  3  jenis  fasa  yaitu  kuarsa, albite dan tourmaline .  Dan  pada  temperatur  1000 0 C terdapat mineral kuarsa, albite dan coesite . Berdasarkan  pada  Gambar  terlihat  bahwa puncak  kuarsa  dan albite yang  mendominasi. Kemudian  setelah  dilakukan  pemanasan  pada temperatur 500 0 C ada 1 jenis fasa baru yang muncul yaitu  feldsfar.  Pada  temperatur  700 0 C  dan  800 0 C muncul  1  jenis  fasa  baru  yaitu  Biotit.  Kemudian temperatur dinaikkan menjadi 900 0 C, pada temperatur ini feldsfar dan biotit hilang dan muncul 1 jenis  fasa  baru  yaitu tourmaline .  Pada  temperatur 1000 0 C muncul 1 jenis fasa baru yaitu coesite .
Pengaruh Temperatur Kalsinasi Terhadap Perubahan Struktur Kristal Granit Meningkatnya temperatur
kalsinasi menyebabkan  berubah  fasa  dari  suatu  material,  hal ini  juga  menyebabkan  struktur  dari  material  juga dapat  berubah.  Perubahan  struktur  yang  terjadi  yaitu fasa  feldspar  berstruktur  anorthic  dengan  unit  sel a=8,256  Å,  b=12,842  Å  dan  c=14,088  Å  ke  struktur monoclinic  dengan  a=8,1372  Å,  b=12,78  Å  dan c=14,009  Å.  Perubahan  struktur  ini  disebabkan  oleh terjadinya proses oksidasi secara terus  menerus pada sampel.
Fasa  kuarsa  muncul  pada  temperatur  500 0 C, 700 0 C,  800 0 C,  900 0 C  dan  1000 0 C  dengan  struktur hexagonal  dan  unit  sel  a=b=  4,9Å,  c=5,4  Å.  Fasa albite muncul pada temperatur 500 0 C, 700 0 C, 800 0 C, 900 0 C dan 1000 0 C dengan struktur anorthic dan  unit sel  a=8,1  Å,  b=  12,8Å,  c=7,12  Å.  Fasa  feldspar muncul  pada  temperatur  500 0 C,  700 0 C,  dan  800 0 C dengan  struktur  anorthic  pada  temperatur  500 0 C  dan 700 0 C,  monoclinic  pada  temperatur  800 0 C.  Unit  sel yang  terbentuk  pada  temperatur  500 0 C  dan  700 0 C
adalah  a=8,3  Å,  b=  12,8Å,  c=14,08  Å,  sedangkan pada  temperatur  800 0 C  adalah  a=8,2Å,  b=12,7Å,  c= 14,009Å.
Fasa  biotit  muncul  pada  temperatur  700 0 C  dan
800 0 C  dengan  struktur  anorthic  dan  unit  sel  a=5,3Å, b=  9,3Å,  c=10,2Å.  Fasa  tourmaline  muncul  pada temperatur 900 0 C dengan struktur rhombohedral dan unit sel a=b= 15,92Å, c=7,18Å. Fasa coesite muncul pada  temperatur  1000 0 C  dengan  struktur  monoclinic dan unit sel a=7,09Å, b= 12,3Å, c=7,2Å.
Pengaruh Temperatur Kalsinasi Terhadap Perubahan Ukuran Butir Kristal Pada Granit
Temperatur kasinasi selain dapat mempengaruhi perubahan fasa pada granit juga dapat mempengaruhi ukuran  butir  kristal  untuk  masing-masing  fasa penyusun batu granit.  Berdasarkan Gambar 17 dapat dilihat  ukuran  butir  untuk  masing-masing  fasa  pada setiap  sampel  granit.  Ukuran  butir  kristal  untuk  fasa yang  sama  pada  setiap  sampel  ada  yang  meningkat dan  ada  pula  yang  menurun.  Seperti  halnya  sampel sebelum  kalsinasi  dan  dengan  500 0 C,  ukuran  butir kristal fasa kuarsa mengalami penurunan begitu pula fasa albite dan munculnya fasa feldsfar.
Gambar  16.  Grafik  Kuran  Butir  Kristal  Masing- Masing  Mineral  Granit  Untuk  Setiap Variasi Temperatur
Pada  sampel  sebelum  kalsinasi,  ukuran  butir fasa  kuarsa  162,01  nm  dan  fasa  albite  131,26  nm ukuran  butir  yang  cukup  besar  sebelum  terjadinya perubahan fasa. Pada sampel 500 0 C ukuran butir fasa kuarsa  63,85  nm,  fasa  albite  56,92  nm  dan  fasa feldsfar 64,02 nm. Pada temperatur 500 0 C ini terjadi penurunan  ukuran  butir  dan  munculnya  fasa  baru. Pada  temperatur  700 0 C  fasa  kuarsa  memiliki  ukuran butir 74,54 nm, temperatur 800 0 C ukuran butir kristal nya  51,11  nm,  temperatur  900 0 C  dan  1000 0 C berturut-turut  ukuran  butir  nya  53,67  nm  dan  56,20 nm.  Fasa  baru  muncul  seperti toermaline pada temperatur  900 0 C  memilki  ukuran  butir  61,93  nm, fasa toermaline menghilang pada temperatur 1000 0 C hal  ini  di  tandai  dengan  bertambah  nya  ukuran  butir albite menjadi 56,68 nm.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 26 500 700 800 900  1000 U kuran B ut ir (nm ) Temperatur (ᴼC) kuarsa albite feldspar biotit tourmaline coesite

## KESIMPULAN
Pada  hasil  pengukuran  menggunakan  X-Ray
Fluorescence (XRF) dapat diketahui kadar kandungan  mineral  pada  Granit  di  Nagari  Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Sumatera  Barat  terdapat  unsur  silika  sebagai penyusun  utamanya  dengan  kadar  69,637%,  disusul unsur  Al  dengan  kadar  17,238%.  Selanjutnya berturut-turut  ada  ,  Fe,  Ca,  K  dan  unsur  dengan komposisi  paling  sedikit  adalah  V.  Dimana kandungan  senyawa  terbanyak  adalah  SiO2  dengan komposisi  69.637%,  dan  kandungan  senyawa  paling sedikit  adalah  V 2 O 5 senyawa  paling  sedikit  adalah V2O5.
Pemberian  variasi  temperatur  kalsinasi  pada Granit yang terdapat di Nagari Surian mempengaruhi perubahan struktur Granit yang terbentuk. Perubahan struktur yang terjadi dari sistem anorthic dengan unit sel  a=8.256  Å,  b=12.842  Å  dan  c=14,088  Å  ke struktur  monoclinic  dengan  a=8.1372  Å,  b=12,78  Å dan c=14,009 Å.
Pemberian  variasi  temperatur  kalsinasi  pada Granit  yang  terdapat  di  daerah  Nagari  Surian mempengaruhi ukuran butir yang terbentuk. Meningkatnya  temperatur  kalsinasi  ukuran  butir granit  ada  yang  meningkat  sampai  dengan  suhu tertentu dan kemudian menurun, seperti ukuran butir kuarsa  sebelum  dipanaskan  diperoleh  sebesar 162,0150    nm,  pada  suhu  500 0 C    turun  menjadi 63,85472  nm  dan  kembali  terjadi  pertambahan ukuran  butir  pada  suhu  700 0 C  yaitu  74.53886  nm, pada suhu 800 0 C  turun menjadi 51.1078 nm. Ukuran butir  feldsfar  diperoleh  64,02487  nm  pada  suhu 500 0 C, bertambahan pada suhu 700 0 C dengan rataan ukuran butir 79.78267 nm dan mineral feldsfar hilang pada  suhu  900 0 C.  Ukuran  butir biotite terlihat  pada temperatur kalsinasi 700 0 C sebesar 94.98582 nm, dan terjadi  penurunan  pada  temperatur  kalsinasi  800 0 C sebesar  76.93394  nm  dan  fasa biotite hilang  pada temperatur  kalsinasi 900 0 C.  Ukuran butir tourmaline terbentuk  pada  suhu  900 0 C  yaitu  61,9342  nm  dan hilang  pada  suhu  1000 0 C.  Sedangkan  ukuran  butir coesite mulai  terbaca  pada  variasi  temperatur kalsinasi 1000 0 C yaitu 64.3705 nm.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada DIKTI  yang  telah  mendanai  penelitian  ini  melalui Penelitian  Unggulan  Perguruan  Tinggi  tahun  2013 dengan  judul  “Karakterisasi  Mineral  Ekonomis Sumatera  Barat  menggunakan  Difraksi  Sinar-X”, dengan nomor kontrak 252/UN35.2/PG/2014 tanggal 17 April 2014.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ratnawulan.2013. Usulan  Penelitian  Unggulan Perguruan Tinggi. UNP
[2] Frost,  B.  R.,  Barnes,  C.  G.,  Collins,W.  J., Arculus, R. J., Ellis, D. J. & Frost, C. D. (2001). A  geochemical  classification  for  granitic  rocks. Journal of Petrology 42, 2033-2048
[3] Hinsberg,  V.  J.  V.  Hendry,  D.  J.  And  Marschall, H.  R.  2011. Tourmaline  :  An  Ideal  Indicator  Of Its Host Environment . The Canadian Mineralogist Vol. 49, Pp. 1-16 (2011).
[4] Manggasa,  Andrias,  dkk,  2004, Sintesis  dan Karakerisasi  Komposit  Partikel  Granit-Resin
Epoksi . Departemen perindustrian dan perdagangan.
[5] Febriana, Eni. 2011. Kalsinasi dolomit lamongan untuk  pembuatan  kalsium-  magnesium  oksida, sebagai  bahan  baku  kalsium  dan  magnesium karbonatpresipitat . Tesis Fakultas Teknik. Jakarta : UI
[6] Ramlan  dan  Akhmad  A,B.  2011. Pengaruh Temperatur  dan  Waktu  Sintering  terhadap  Sifat Bahan  Porselen  untuk  Bahan  Elektrolit  Padat (Komponen Elektronik) . Jurnal Penelitian Sains.Volume 14 Nomer 3(B) 14305
[7] Jamaluddin    K.  2010. Makalah  Fisika  Material XRD. Kendari : Universitas Halueleo
[8] Chappell,  B.  W.  And  White,  J.  R.  2011. Two contrasting  granite  types:  25  years  later . Australian  Journal  of  Earth  Sciences  (2001)  48, 489–499.
[9] Van  Vlack  Lawrence  H.  2004. Elemen-elemen ilmu  dan  rekayasa  material .  Edisi  keenam. Jakarta : Erlangga.
[10] Gehrels,  G.  E.  &  Boghossian,  N.  D.  (2000). Tectonics  of  the  Coast  Mountains,  SE  Alaska and  Coastal  British  Columbia:  Geological Society of America Special Paper 343 . Boulder, Colorado:  Geological  Society  of  America,  pp. 61-76
[11] Brown,  Michael.  2013. Granite:  From  genesis to  emplacement. GSA  Bulletin;  July/August 2013; v.125; no.7/8; p.1079–1113; .
[12] Ray  B.  2004. The  granite  of  the  South-Easth Asian  Tin  Belt .  Int  Journ  Earth  Sciences  88: 752-763.
[13] Abdullah,M.danKhairurrijal.2010. Karekterisasi Nanomaterial Teori Penerapan dan
Pengolahan Data . CV Rezki Putra: Bandung.
[14] Raymond,  L.  A.  (2002).  The Study  of  Igneous, Sedimentary,  and  Metamorphic  Rocks,  2nd Edition. New York: McGraw-Hill .
[15] Chullity,  B,  D.  2006.  Element  of X-ray Diffraction (XRD). Massaschusetts : University of Nortre Dame.
[16] Lowres.  2010. Minerals: The  Building  Blocks Of Rocks . Physical Properties Of Minerals.